— 82 - 



наго количества входящей въ реакщю окиси цинка — образовывалась 

 постоянно — цинковая шпинель и тридимитъ. Такъ какъ вышепри- 

 веденные опыты указываюсь на получете соединетя А\8%0;_ % 

 въ глияахъ и т. п при высокихъ температурахъ— то следовало 

 предполагать, что здъсь Zn Al., О i и Si0. 2 образуются путемъ дЪй- 

 CTßia ZnO на данный силикатъ. Опыты надъ сплавлешемъ силли- 

 манита изъ Делавара, дистена и M % Si. A O i%1 выдвленнаго изъ фар- 

 фора съ Со О, ZnO дали мнъ шпинель и повидимоыу аморфную 

 кремнекислоту '). Следовательно пзбытокъ щелочи разлагаетъ при 

 высокой температурь данное соединеше. Однако, для этого требуется 

 кромъ избытка щелочи еще очень высокая температура. Въ иныхъ 

 случаяхъ при этой реакцш получается шпинель и свободный ко- 

 рундъ, въ виде тонкихъ гексагональныхъ пластинокъ ~). 



Весь ходъ происходящихъ реакцШ особенно можно проследить на 

 измънешяхъ. происходящихъ со слюдами при нагръванш. 



Московитъ, теоретически! составъ котораго KHAhSi,0^ при 

 нагръъанш до температуры ниже плавлешя выдъляетъ всю воду и 

 следы фтора, если они были, теряетъ прозрачность. Изслъдоваше 

 тонкихъ пластинокъ указало, однако, что онъ состоятъ изъ двухъ 

 веществъ: изъ аморфной массы, которая переполнена тонкими игол- 

 ками, затемняющимися въ поляризованномъ свътъ параллельно своей 

 длине и оптически положительныхъ по отношенш къ длине призмъ. 

 Эти иглы расположены совершенно правильно, подъ углами въ 60 ° 

 и вполне повторяютъ явлешя, описываемыя петрографами, какъ 

 включеше рутила въ слюды. Вся слюда после прокаливатя представ- 

 ляетъ съть, состоящую изъ перекрещивающихся подъ угломъ въ 60' } 

 иголъ этого соединетя и более или менее аморфнаго на видъ проме- 

 жуточнаго вещества. Призмы эти не растворимы ' въ холодной пла- 

 виковой кислот*, разлагаются въ горячей, однимъ словомъ на видъ 

 повторяютъ все тъ свойства, катя имъютъ разсмотрънныя мною 

 до еихъ поръ соединешя. Однако мнъ не удалось отделить ихъ отъ 

 < аморфной» массы обычнымъ путемъ. Остатокъ послъ обработки 

 холодной плавиковой кислотой и промывки, состоялъ какъ изъ этихъ 

 призмъ, такъ изъ множества болъе или менъе правильныхъ гекса- 

 гональныхъ пластинокъ другаго вещества, не дъйствующихъ на по - 

 ляризованный свътъ. Повидимому, пластинки эти не были видны, 



') Силлиманиты, подвергшиеся дЪйствш расплавленныхъ базальтовъ дали нача- 

 ло шпинели, си. ВЫЫгещ Beitr. г. Kentn. d. Einschlüsse in Basalten. .,Z. D. 

 G. e." 1883, p. 502. 



-) Штельцнеръ п Шульце не приводатъ анализа своего „тридимита", не есть 

 ли это корундъ? 



